## Korelasi Kuat Lentur Beton Dengan Kuat Tekan Beton
The Correlation  Of Bending Strenght And Compressive Strength of Concrete
Anggi Suryani 1 , Sri Hartati Dewi 2 , Harmiyati 2
1 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Riau anggisuryani09@gmail.com
2 Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Riau

## Abstrak
Penggunaan  konstruksi  beton  diminati  karena  beton  memiliki  sifat-sifat  yang  menguntungkan  seperti ketahanannya  terhadap  api,  awet,  kuat  tekan  yang  tinggi  dan  dalam  pelaksanaannya  mudah  untuk  dibentuk sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Tetapi konstruksi beton juga mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain  kemampuan  menahan  kuat  lentur  yang  rendah  sehingga  konstruksinya  mudah  retak  jika  mendapatkan regangan  lentur.  Hal  ini  menjadikan  pengujian  kuat  lentur  beton  sebagai  persyaratan  dalam  penerimaan  hasil pekerjaan. Namun disisi lain  dalam hal pembuatan campuran beton  yang selama ini  mengacu pada kuat tekan, menjadi tantangan bagi pelaksana yang harus melakukan perencanaan beton ( mix design ) dan trial mix terlebih dahulu,  sehingga  perlu  dilakukan  pengkoreksian.  Sehingga  penelitian  ini  bermaksud  untuk  memperoleh  hasil kuat lentur dan kuat tekan beton dengan menghasilkan nilai korelasi kuat lentur beton terhadap kuat tekan beton sesuai kuat lentur dan kuat tekan yang direncanakan maupun disyaratkan.
Penelitian ini menggunakan metode Departemen of Environment (DoE) dalam SNI 03-2834-2000 untuk mix  design beton.  Perencanaan  mutu  beton  K-500  dan  kuat  lentur  rencana fs =  45  kg/ (4,4  MPa)  dengan penggunaan  bahan  tambah superplaticizer 0,5%  merk TanCem 20  RA  dengan  benda  uji  balok,  silinder,  dan kubus, dengan slump rencana 30-60 mm.
hasil  penelitian  bahwa  pada  perawatan  14  dan  28  hari  diperoleh  hasil  pengaruh  terhadap  beton  tanpa superplaticizer 0,5% dengan  beton penggunaan bahan tambahan superplaticizer 0,5% terjadi peningkatan pada perawatan  14  hari  dengan  benda  uji  balok  sebesar  3,26%  dan  kubus  sebesar  22,25%.  Peningkatan  pada perawatan  28  hari  benda  uji  balok  sebesar  3,36%,  silinder  sebesar  8,09%  dan  kubus  sebesar  7,56%.  Terjadi penurunan  pada  perawatan  14  hari  dengan  benda  uji  silinder  sebesar  3,21%.  Hasil  korelasi  kuat  lentur  dengan kuat tekan beton benda uji balok dan silinder, dari hasil mendapatkan nilai korelasi pada perawatan 14 hari tanpa dan  dengan  tambahan  zat  addiktif superplaticizer 0,5%  didapat  persamaan  bahwa fs =  K√ f'c :  nilai  K  sebesar 0,96 dan 0,87, sedangkan pada perawatan 28 hari tanpa dan dengan tambahan zat addiktif superplaticizer 0,5% didapat persamaan bahwa fs = K√ f'c : nilai K sebesar 0,86 dan 0,99, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini  nilai  korelasi  kuat  lentur  beton  dengan  kuat  tekan  beton  bahwa  berhubungan  sangat  kuat  yang  mana  nilai koefisien korelasi di antara 0,80 sampai 1,00.
Kata Kunci: beton, kuat lentur, kuat tekan, Spesifikasi Binamarga 2010 rev. 3.

## Abstract
The use of concrete construction is desirable because concrete has beneficial properties such as resistance to fire, durability,  high  compressive  strength  and  in  its  implementation  it  is  easy  to  be  formed  in  accordance  with  the desired shape. But concrete construction also has weaknesses such as the ability to hold low flexural strength so that  the  construction  is  easily  cracked  if  it  gets  a  flexible  strain.  This  makes  testing  the  flexural  strength  of concrete  as  a  requirement  in  receiving  work  results.  But  on  the  other  hand  in  terms  of  making  concrete  mixes which have been referring to compressive strength, it is a challenge for implementers who have to do concrete planning  (mix  design)  and  trial  mix  first,  so  correction  is  necessary.  So  that  this  study  intends  to  obtain  the results of flexural strength and compressive strength of concrete by producing a correlation value of the flexural strength  of  the  concrete  to  the  compressive  strength  of  the  concrete  according  to  the  flexural  strength  and compressive strength planned or required. This study uses the Department of Environment (DoE) method in SNI 03-2834-2000 for concrete mix design. Planning the quality of K-500 concrete and planned flexural strength fs = 45  kg / cm  ^ 2 (4.4 MPa)  with the use of added ingredients 0.5%  superplaticizer TanCem 20  RA brands  with

## Anggi Suryani, et.al Korelasi Kuat Lentur Beton Dengan Kuat Tekan Beton
beam  specimens,  cylinders  and  cubes,  with  slump  plans  30-60  mm.  The  results  of  the  study  showed  that  the treatment of 14 and 28 days obtained the effect of concrete without a 0.5% superplaticizer with concrete using 0.5% superplaticizer  was increased in 14 days treatment  with beam specimens of 3.26% and cube of 22, 25%. The  increase  in  the  28-day  treatment  of  beam  specimens  was  3.36%,  cylinders  were  8.09%  and  cubes  were 7.56%.  There  was  a  decrease  in  14-day  treatment  with  cylindrical  specimens  of  3.21%.  The  results  of  the correlation  of  flexural  strength  with  concrete  compressive  strength  of  beam  and  cylinder  specimens,  from  the results  of  obtaining  a  correlation  value  on  treatment  14  days  without  and  with  additional  additives  0.5% superplaticizer  obtained  the  equation  that  fs  =  K√f'c:  K  value  of  0  96  and  0.87,  while  the  28-day  treatment without and with additional additives of 0.5% superplaticizer obtained the equation that fs = K√f'c: K value of 0.86  and  0.99,  it  can  be  concluded  from  the  results  of  the  study  This  correlation  value  of  concrete  flexural strength  with  concrete  compressive  strength  is  very  strongly  related  where  the  correlation  coefficient  value  is between 0.80 to 1.00.
Keywords :

## I. PENDAHULUAN
Lentur  pada  balok  merupakan  akibat  dari adanya  regangan  yang  timbul  karena adanya beban luar. Apabila beban bertambah,  maka  pada  balok  terjadi reformasi  dan  regangan  tambahan  yang mengakibatkan timbulnya (atau bertambahnya)  retak  lentur  di  sepanjang bentang  balok.  Bila  bebannya  semakin bertambah, pada akhirnya dapat mengakibatkan keruntuhan elemen struktur. Pada  saat  beban  luar  mencapai  taraf pembebanan  demikian  disebut  keadaan batas  keruntuhan  karena  lentur.  Karena  itu perencana  harus  mendisain  penampang elemen  pada  balok  sedemikian  rupa sehingga tidak terjadi retak yang berlebihan pada saat beban kerja, dan masih mempunyai  keamanan  yang  cukup  dan kekuatan  cadangan  untuk  menahan  beban dan  tegangan  tanpa  mengalami  keruntuhan (Nawy, 2009).
Kekuatan elemen (penampang) yang mengalami lentur tergantung pada distribusi material  pada  penampang,  juga  jenis materialnya.  Sebagai  respon  (reaksi)  atas adanya lentur yang bekerja pada penampang struktur maka penampang akan memberikan  gaya  perlawanan  (aksi)  untuk mengimbangi  gaya  tarik  dan  tekan  yang terjadi pada penampang (Mulyono, 2004). Kuat  lentur  beton  mencapai  umur  rencana diukur  pada  saat  umur  28  hari,  salah  satu kontrol  kualitas  perkerasan  kaku  beton semen  adalah  nilai  kuat  lentur  fr    =  45
kg/ (4,4 MPa) pada umur 28 hari (Bina Marga, 2010). Hal ini menjadikan pengujian  kuat  lentur  beton  sebagai persyaratan dalam penerimaan hasil pekerjaan.  Namun  disisi  lain  dalam  hal pembuatan campuran beton yang selama ini mengacu pada kuat tekan, menjadi tantangan  bagi  pelaksana  yang  harus melakukan  perencanaan  beton  ( mix  design ) dan trial  mix terlebih  dahulu,  sehingga perlu dilakukan pengkoreksian untuk mendapatkan nilai korelasi. Oleh karena itu kuat  lentur  dan  kuat  tekan  merupakan parameter  fisik  yang  sangat  penting  dan tidak  boleh  diabaikan  dalam  perencanaan perkerasan kaku ( rigid pavement ).
Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh  hasil  kuat  lentur  dan  kuat tekan  beton  dengan  menghasilkan  nilai korelasi  dan  hasil  persamaan  kuat  lentur beton  terhadap  kuat  tekan  beton  sesuai mutu  beton  yang  direncanakan  maupun dengan penggunakan bahan tambah ( admixture) .

## II. DAFTAR PUSTAKA
Dady (2015), “Pengaruh  Kuat  Tekan Terhadap  Kuat  Lentur  Balok  Beton bertulang”. Dalam Penelitian ini, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kuat lentur balok  bertulang  dengan  memvariasikan kuat tekan beton serta hubungan antara kuat tekan  beton  dan  kuat  lentur.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menurut SNI 03-2847-2002. Pengujian kuat
tekan  dan  kuat  lentur  balok  bertulang menggunakan  balok  berukuran  panjang  15 cm,  lebar  15  cm,  tinggi  60  cm  dengan desain  tulangan  tunggal  3 6  dan  kubus berukuran  masing-masing  sisi  15  cm.  Kuat tekan rencana bervariasi mulai dari 20 MPa, 27,5  MPa,  35  MPa,  dan  42,5  MPa berjumlah  4  buah  per  sampel.  Benda  uji akan  diuji  setelah  berumur  28  hari.  Dari hasil penelitian didapat  kuat  tekan  rata-rata sebesar 19,84 MPa, 25,91 MPa, 36,02 MPa, dan  43,32  MPa.  Kuat  lentur  rata-rata  pada serat  tekan  (tegangan  lentur  beton)  yang didapat  dari  setiap  variasi  kuat  tekan  rata- rata  sebesar  12,66  MPa,  15,34  MPa,  19,18 MPa,  dan  24,26  MPa.  Untuk  kuat  lentur rata-rata  pada  serat  tarik  (tegangan  lentur baja)  adalah  348,76  MPa,  399,02  MPa, 464,69  MPa,  dan  567,33  MPa.  Hasil tersebut menunjukkan hubungan kuat tekan dan  kuat  lentur  balok  beton  bertulang berkisar 2,84 sampai 3,73 yang didapat dari nilai √ . Nilai tersebut diambil dari tegangan  lentur  yang  terjadi  pada  bagian serat  tekan  balok  (tegangan  lentur  beton). Semakin tinggi kuat tekan beton, maka kuat lentur  juga  akan  meningkat.  Hubungan antara  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  selalu bersifat parabola.
Pane,  dkk  (2015), “Pengujian  Kuat  Tarik Lentur  Beton  Dengan  Variasi  Kuat  Tekan Beton. Penelitian  ini,  bertujuan  untuk membandingkan hubungan antara kuat tarik lentur  beton  dan  kuat  tekan  beton.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut SNI 03-2847-2002. Benda uji yang digunakan  adalah  balok  10x10x40  cm sebanyak  32  buah  untuk  pengujian  kuat tarik  lentur  dan  silinder  diameter  10  cm, tinggi  20  cm,  sebanyak  20  buah  untuk pengujian  kuat  tekan.  Variasi  kuat  tekan yang digunakan  yaitu 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa,  dan  30  MPa.    Hasil  pengujian menyatakan  bahwa  nilai  kuat  tarik  lentur pada  beton  mengalami  kenaikan  yaitu semakin  besar  nilai  kuat  tekan  maka  nilai kuat  tarik  lentur  yang  dihasilkan  semakin besar pula. Pada penelitian ini nilai fr √ berkisar  0,81  sampai  0,83.  Selisih  antara
hasi penelitian dan SNI adalah 0,11 sampai 0,13,  sedangkan  selisih  terhadap  ACI  0,21 sampai 0,23.
Yulita, dkk (2011), “ Korelasi Umur Beton Pada Kuat Lentur ”.  Penelitian  ini, bertujuan  untuk  memperoleh  nilai  standar korelasi  kekuatan  tarik  beton,  dan  untuk memprediksi kekuatan tarik beton terutama kekuatan  tarik  lentur  beton  pada  usia  yang berbeda.    Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  metode  DOE. Benda  uji  yang  digunakan  yaitu  benda  uji silinder  diameter  15  cm  tinggi  30  cm  dan balok panjang 15 cm, lebar 15 cm, tinggi 60 cm  dengan  mutu  beton f’c 50  MPa  pada perawatan  beton  3,  7,  14  dan  28  hari masing-masing  sampel  sebanyak  3  buah. Dari  hasil  analisis  data  uji  tekan  silinder beton  dan  uji  lentur  murni  balok  beton  di Laboratorium  menunjukan  bahwa  nilai korelasi  kuat  tarik  beton  hasil  penelitian mendekati  koefisien  korelasi  umur  kuat tarik  beton  dari  ACI-Code.  Sedangkan  dari hasil  penelitian  ini  didapatkan modulus  of rupture fr = K √ Mpa dengan nilai K = 0,716.

## III. METODOLOGI
Gambar 3.1 Bagan Alir
Agregat Halus ; 1. Pemeriksaan kadar air 2. Pemeriksaan berat jenis 3. Pemeriksaan analisa saringan
4. Pemeriksaan kadar lumpur 5. Pemeriksaan berat volume
Mix design beton dengan metode Departemen of Environment (DoE) dalam SNI 03-2834-2000
Agregat Kasar ;
1. Pemeriksaan kadar air 2. Pemeriksaan berat jenis 3. Pemeriksaan analisa saringan
4. Pemeriksaan kadar lumpur 5. Pemeriksaan berat volume MULAI SELESAI Kesimpulan dan Saran Hasil Pembahasan Persiapan Alat dan Material Pembuatan Benda Uji Pengujian Kuat Lentur dan Kuat Tekan Beton Perawatan Benda Uji

## Anggi Suryani, et.al

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pemeriksaan Agregat Halus Gradasi  agregat  halus  dinyatakan  dengan nilai  persentase  banyaknya  agragat  halus yang tertinggal atau melewati suatu susunan saringan  4,8  mm.  Analisa  saringan  batas gradasi pasir dalam daerah pasir No.1, batas gradasi pasir dalam daerah pasir No.2, batas gradasi  pasir  dalam  daerah  pasir  No.3,  dan batas gradasi pasir dalam daerah pasir No.4. Hasil  analisa  saringan  dapat  dilihat  pada Tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1 Hasil persentase lolos agregat halus
Dari  Tabel  4.1  pemeriksaan  analisa saringan  untuk  memperoleh  distribusi besaran atau jumlah persentase butiran pada agregat halus dan menentukan batas gradasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut :
Gambar 4.1 Grafik persentase lolos agregat halus zona II

## 4.2 Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar
Hasil  persentase  lolos  dapat  dilihat  pada tabel  5.2  dan  hasil  analisa  saringan  dengan batas  gradasi  untuk  besar  butir  maksimum 40  mm.  Dengan  menggunakan  kombinasi
agregat kasar ukuran 2/3 sebanyak 60% dan agregat  kasar  ukuran  1/2  sebanyak  40%. Hasil  analisa  saringan  dapat  dilihat  pada Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2 Hasil persentase lolos agregat kasar 2/3 dan agregat kasar ½
Dari  Tabel  4.2  pemeriksaan  analisa saringan  untuk  memperoleh  distribusi besaran atau jumlah persentase butiran pada agregat kasar dan menentukan batas gradasi dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:
Gambar 4.2. Grafik persentase lolos agregat kasar
4.3  Hasil  Pemeriksaan  Berat  Jenis  Serta Penyerapan Material
Pemeriksaan  berat  jenis  serta  penyerapan air  material  dilakukan  untuk  mengetahui berat  jenis  kering  permukaan  jenuh  SSD ( saturated surface dry ) serta untuk memperoleh  angka  berat  jenis  curah,  dan berat  jenis  semu.  Hasil  pemeriksaan  dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3 Hasil pemeriksaan berat jenis serta penyerapan material
Berdasarkan  Tabel  4.3  dapat  dilihat  bahwa agregat halus didapat berat jenis permukaan jenuh 2.655 gram, agregat kasar 2/3 didapat 2.682  gram  dan  agregat  kasar  1/2  didapat 2.665  gram.  Berat  jenis  kering  permukaan jenuh  ini  merupakan  sebagai  pegangan untuk  memperoleh  berat  jenis  agregat campuran  yang  nantinya  digunakan  dalam menentukan  perkiraan  berat  beton  dalam meter kubik.

## 4.4  Hasil Pemeriksaan Kadar Air
Pemeriksaan  kadar  air  bertujuan  untuk memperoleh  persentase  dari  kadar  air  yang terkandung dalam agregat, hasil pemeriksaan  kadar  air  dapat  dilihat  pada Tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.4 Hasil pemeriksaan kadar air agregat 4.5  Hasil Pemeriksaan Kadar Lumpur Pemeriksaan kadar lumpur ini
menggunakan  metode  penjumlahan  bahan dalam  agregat  yang  lolos  saringan  #200 (0,075)  yang  dimaksudkan  sebagai  acuan dalam pegangan untuk melaksanakan pengujian  dan  untuk  melakukan  jumlah setelah dilakukan pencucian benda uji, hasil pemeriksaan  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.5 berikut.

## Tabel 4.5 Hasil pemeriksaan kadar lumpur agregat

## 4.6 Hasil Pemeriksaan Campuran  Beton (SK SNI 03-2834-2000)
Hasil  pemeriksaan  beton  meliputi  hasil pemeriksaan  campuran  ( mix  design ),  hasil pemeriksaan  nilai slump ,  hasil  kuat  lentur beton  dan  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan  zat  addiktif superplaticizer 0,5%  dari  jumlah  semen  yang  akan digunakan dalam satu kali adukan (pencampuran beton).
Perencanaa  campuran  beton  ( mix  design ) bertujuan untuk mengetahui proporsi campuran  antara  semen,  agregat  halus, agregat  kasar,  air  dan  bahan  tambah  zat addiktif superplaticizer 0,5% merk TanCem 60 RA. Analisa dapat dilihat pada Lampiran A-10,  hasil  perencanaan  campuran  ( mix design ) beton untuk tiap m 3 sesudah koreksi kadar air dapat dilihat pada Tabel 5.7, hasil perencanaan campuran beton untuk 3 benda uji  slinder,  3  benda  uji  kubus  dan  1  benda uji  balok  sesudah  koreksi  kadar  air  dapat dilihat  Tabel  4.6,  4.7,  4,8  dan  4,9  berikut ini.
Tabel 4.6 Proporsi campuran beton ( mix design ) untuk tiap m 3 sesudah koreksi kadar air SSD

## Anggi Suryani, et.al Korelasi Kuat Lentur Beton Dengan Kuat Tekan Beton
Tabel 4.7 Proporsi campuran beton ( mix design ) untuk 3 benda uji slinder ukuran 15 cm x 30 cm sesudah koreksi kadar air
Tabel 4.8 Proporsi campuran beton ( mix design ) untuk 3 benda uji kubus ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm sesudah koreksi kadar air
Tabel 4.9 Proporsi campuran beton ( mix design ) untuk 3 benda uji balok ukuran 15 cm x 15 cm x 60 cm sesudah koreksi kadar air
4.7 Hasil dan Analisa Nilai Slump Beton
Hasil  dan  analisa  nilai  slump  beton  normal dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.
Tabel 4.10 Hasil slump test beton normal
Berdasarkan  Tabel  4.10  Nilai slump F.A.S 0,37  untuk  beton  normal  tanpa  zat  addiktif didapat untuk benda uji silinder nilai slump rata-rata  5,33  cm  >  3  cm  ( slump rencana) dan 5,33 cm < 6 cm ( slump rencana). Benda uji kubus nilai slump rata-rata 4,89 cm > 3 cm  ( slump rencana)  dan  4,89  cm  <  6  cm ( slump rencana).  Benda  uji  balok  nilai slump  rata-rata  5,02  cm  >  3  cm  ( slump rencana)  dan  5,02  cm  <  6  cm  ( slump rencana),  sehingga  nilai slump memenuhi syarat  perencanaan  yang  ditentukan  yaitu 30-60  mm.  Analisa  nilai  slump  beton dengan  zat  addiktif  superplaticizer  0,5  % dari jumlah semen dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.
Tabel 4.11 Hasil slump test beton dengan zat addiktif superplaticizer 0,5 %
Berdasarkan hasil nilai slump beton normal tanpa  zat  addiktif superplaticizer 0,5  % terlihat bahwa benda uji silinder nilai slump sebesar 19,9 cm, benda uji kubus diperoleh nilai slump 19,6  cm  dan  benda  uji  balok diperoleh nilai slump 19,7 cm.

## 4.8 Hasil Analisa Pengujian Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilaksanakan setelah  masa  perawatan  ( curing )  benda  uji berusia  14  hari  dan  28  hari  dengan menggunakan  alat  kuat  tekan  ( compressive stength  machine )  dan  alat  kuat  lentur. Masing-masing  pengadukan  baik  beton normal  maupun  dengan  menggunakan  zat addiktif superplaticizer 0,5  %,  dengan benda  uji  balok,  silinder  dan  kubus.  Hasil analisa  pengujian  beton  dapat  dilihat  pada Tebel 4.12, 4.13 dan 4.14.
Tabel 4.12 Hasil analisa pengujian beton benda uji balok
Gambar 4.3 Grafik hasil kuat lentur rata- rata benda uji balok pada umur beton 14 hari dan 28 hari
Hasil  dari  Gambar  4.3  dapat  dilihat  bahwa umur  beton  14  hari  dan  28  hari  dengan benda  uji  balok,  penggunaan  beton  tanpa zat  addiktif superplaticizer 0%  diperoleh kuat lentur rata-rata 4,6 Mpa dan 4,64 Mpa. Penggunaan  beton  dengan  tambahan  zat addiktif superplaticizer 0,5% diperoleh kuat lentur rata-rata 4,75 Mpa dan 4,78 Mpa.
Tabel 4.13 Hasil analisa pengujian beton
benda uji silinder
Gambar 4.4 Grafik hasil kuat tekan rata- rata benda uji silinder pada umur beton 14 hari dan 28 hari
Hasil  dari  Gambar  4.4  dapat  dilihat  bahwa umur  beton  14  hari  dan  28  hari  dengan benda  uji  silinder,  penggunaan  beton  tanpa zat  addiktif superplaticizer 0%  diperoleh kuat  tekan  rata-rata  40,44  Mpa  dan  42,29 Mpa.  Penggunaan  beton  dengan  tambahan zat  addiktif superplaticizer 0,5%  diperoleh kuat  tekan  rata-rata  39,14  Mpa  dan  45,17
Mpa.
Tabel 4.14 Hasil analisa pengujian beton benda uji kubus
Gambar 4.5 Grafik hasil kuat tekan rata- rata benda uji kubus pada umur beton 14
hari dan 28 hari

## Anggi Suryani, et.al
Hasil  dari  Gambar  4.5  dapat  dilihat  bahwa umur  beton  14  hari  dan  28  hari  dengan benda  uji  kubus,  penggunaan  beton  tanpa zat  addiktif superplaticizer 0%  diperoleh kuat  tekan  rata-rata  423,03  kg/cm2  dan 539,31  kg/cm2.  Penggunaan  beton  dengan tambahan  zat  addiktif superplaticizer 0,5% diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  517,14 kg/cm2 dan 580,07 kg/cm2.
Hasil persentase terhadap beton normal dengan umur beton 14 hari disajikan pada Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Hasil persentase terhadap beton normal dengan umur beton 14 hari
Hasil  Tabel  4.15  dapat  dilihat bahwa  pada  umur  beton  14  hari  diperoleh hasil  persentase  terhadap  beton  normal ( superplaticizer 0%)  terjadi  peningkatan pada  benda  uji  balok  sebesar  3,26%  dan kubus  sebesar  22,25%.  Terjadi  penurunan pada benda uji silinder sebesar 3,21%.
Tabel 4.15 Hasil persentase terhadap beton normal dengan umur beton 28 hari
Hasil  Tabel  5.17  dapat  dilihat  bahwa  pada perawatan 28 hari diperoleh hasil
persentase terhadap beton normal ( superplaticizer 0%)  terjadi  peningkatan pada  pada  benda  uji  balok  sebesar  3,36%, silinder  sebesar  8,09%  dan  kubus  sebesar 7,56%.

## 4.9  Hasil  Hubungan  Kuat  Lentur  Beton dan Kuat Tekan Beton
Hasil nilai kuat lentur dan kuat tekan  dapat diperoleh  nilai  korelasi  dengan  dilakukan rumus korelasi product moment . Kuat tekan beton  akan  diplot  pada  sumbu  x,  dan  pada sumbu y akan diplot nilai kuat lentur beton, lalu  akan  dicari  nilai  koefisien  korelasi yang  didapat,  merupakan  pendekatan  dari hubungan  dari  kuat  tekan  beton  dan  kuat lentur  beton  pada  penelitian  ini.  Hasil pengujian  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.16 Berikut.
Tabel 4.16 Rekapitulasi koefisien korelasi kuat lentur beton dengan kuat tekan beton benda uji balok dan silinder
Hasil korelasi kuat lentur dengan kuat tekan beton  benda  uji  balok  dan  silinder  pada Tabel  4.16,  dari  hasil  mendapatkan  nilai koefisien  korelasi  pada  perawatan  14  hari tanpa  dan  dengan  tambahan  zat  addiktif superplaticizer 0,5%  didapat  persamaan bahwa fs = K√ f'c : nilai K sebesar 0,96 dan 0,87,  sedangkan  pada  perawatan  28  hari tanpa  dan  dengan  tambahan  zat  addiktif superplaticizer 0,5%  didapat  persamaan bahwa fs = K√ f'c : nilai K sebesar 0,86 dan 0,99,  maka  dapat  disimpulkan  dari  hasil
penelitian  ini  nilai  korelasi  kuat  lentur beton  dengan  kuat  tekan  beton  bahwa berhubungan  sangat  kuat  yang  mana  nilai koefisien  korelasi  di  antara  0,80  sampai
1,00. Diperoleh grafik yang menggambarkan pendekatan hubungan kuat tekan  dan  kuat  lentur  yang  dapat  dilihat pada gambar 4.6, 4.7, 4.8 dan 4.9.
Gambar 4.6 Hubungan Kuat Lentur dengan Kuat Tekan beton umur perawatan 14 hari tanpa zat addiktif
Gambar 4.7 Hubungan Kuat Lentur dengan Kuat Tekan beton umur perawatan 28 hari tanpa zat addiktif
Gambar 4.8 Hubungan Kuat Lentur dengan Kuat Tekan beton umur perawatan 14 hari dengan tambahan zat addiktif
superplacizer 0,5%
Gambar 4.9 Hubungan Kuat Lentur dengan Kuat Tekan beton umur perawatan 28 hari dengan tambahan zat addiktif superplacizer 0,5%
Dari  Gambar  4.6,  4.7,  4.8  dan  4.9  didapat persamaan  hubungan  dari  kuat  tekan  dan kuat  lentur  beton    dengan  analisi  regresi linier sederhana sebagai berikut : a. Beton  tanpa  zat  addiktif  umur  14 hari Y =  -11,86      +  0,407x  ; = 0,92 b. Beton  tanpa  zat  addiktif  umur  28 hari Y =  -24,321  +  0,675x  ; = 0,74 c. Beton tambahn zat addiktif umur 14 hari Y =  -6,969      +  0,299x  ; =

## Anggi Suryani, et.al
d. Beton  tambahan  zat  addiktif  umur
28 hari Y =  -12,360  +  0,375x  ; = 0,98

## 4.9  Hasil  Komparasi  Peneliti  Dengan Peneliti Terdahulu
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  akan dibandingkan  pada  penelitian  ini  yaitu Pane,  dkk  (2015).  Penelitian  yang  penulis lakukan terdapat perbedaan yaitu pada mutu beton, dimana yang ditinjau pada perawatan 14  dan  28  hari  beton.  Mutu  beton  yang digunakan  pada  penelitian  K-500  kg/ ( f’c =  42  MPa).  Dalam  komparasi  karena ada  jenis  benda  uji  dan  bahan  tambahan yang  berbeda  pada  penelitian  terdahulu Pane,  dkk  (2015),  maka  diambil  pada perawatan beton yang sama seperti ditujukkan pada Tabel 4.17.
Tabel 5.19 Hasil komparasi peneliti dengan peneliti terdahulu
Pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya  (Pane,  dkk,  2015)  memiliki perbedaan mutu rencana serta material yang digunakan. Hasil analisa pada penelitian ini terlihat  bahwa  hasil  korelasi  kuat  lentur beton  dengan  kuat  tekan  beton  benda  uji balok  dan  silinder  pada  perawatan  28  hari pada  penelitian  sebesar  0,86,  sedangkan nilai  korelasi  pada  penelitian  sebelumnya (Pane, dkk, 2015) sebesar 0,82, maka dapat disimpulkan  dari  hasil  penelitian  ini  nilai korelasi  kuat  lentur  beton  dengan  kuat tekan beton bahwa berhubungan yang mana nilai  koefisien  korelasi  di  antara  -1  sampai +1.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
a. Dari  hasil  penelitian  bahwa  pada perawatan  14  dan  28  hari  diperoleh hasil  pengaruh  terhadap  beton  tanpa superplaticizer 0,5%  dengan  beton penggunaan bahan tambahan superplaticizer 0,5% terjadi peningkatan  pada  perawatan  14  hari dengan  benda  uji  balok  dan  kubus sebesar 3,26% dan 22,25%.
Peningkatan  pada  Perawatan  28  hari benda  uji  balok,  silinder,  dan  kubus sebesar  3,36%,  8,09%  dan  7,56%. Terjadi  penurunan  pada  perawatan  14 hari  dengan  benda  uji  silinder  sebesar 3,21%.
b. Hasil  korelasi  kuat  lentur  dengan  kuat tekan  beton  benda  uji  balok  dan silinder,  dari  hasil  mendapatkan  nilai korelasi  pada  perawatan  14  hari  tanpa dan  dengan  tambahan  zat  addiktif superplaticizer 0,5% didapat persamaan  bahwa fs =  K√ f'c :  nilai  K sebesar 0,96 dan 0,87, sedangkan pada perawatan  28  hari  tanpa  dan  dengan tambahan  zat  addiktif superplaticizer
0,5%  didapat  persamaan  bahwa fs =
K√ f'c :  nilai  K  sebesar  0,86  dan  0,99, maka  dapat  disimpulkan  dari  hasil penelitian  ini  nilai  korelasi  kuat  lentur beton  dengan  kuat  tekan  beton  bahwa berhubungan  sangat  kuat  yang  mana nilai  koefisien  korelasi  di  antara  0,80 sampai 1,00. Persamaan hubungan dari kuat  tekan  dan  kuat  lentur  beton dengan  analisi  regresi  linier  sederhana sebagai berikut :
1. Beton  tanpa  zat  addiktif  umur  14 hari Y  = -11,86+0,407x ;
= 0,92 2. Beton  tanpa  zat  addiktif  umur  28 hari Y  =  -24,321+0,675x  ; = 0,74 3. Beton tambahn zat addiktif umur 14 hari Y = -6,969+0,299x ; = 0,76 4. Beton  tambahan  zat  addiktif  umur 28  hari  Y  =  -12,360+0,375x  ; =
5.2 Saran
a. Berdasarkan  penelitian  ini  bahwa penggunaan zat addiktif superplaticizer
0,5%  pada  umur  beton  14  hari memiliki  kuat  lentur  lebih  tinggi dibandingkan  beton  normal,  sehingga pekerjaan suatu pembangunan infrastruktur  khususnya  jalan  jika memerlukan  waktu  lebih  cepat  dapat diaplikasikan dilapangan.
b. Perlu penelitian lebih lanjut di laboratorium  dengan  variasi  persentase menggunakan superplaticizer berbeda. c. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk  benda  uji balok  yang berbeda ukuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Atira.,  2016,  Pengaruh  Penambahan Serat  Seng  Pada  Campuran  Beton Dengan  Ukuran  Pemotongan  Serat Bervariasi, Tugas Akhir , Universitas Islam Riau.
Antoni dan Paul Nugraha., 2007. Teknologi Beton. Penerbit  C.V  Andi  Offset,
Yogyakarta. Anonim. Diktat Praktikum., 2017, Pedoman Praktikum Teknologi
Bahan  dan  Beton ,  Fakultas  Teknik Universitas Islam Riau.
ASTM,  1993, Concrete  And  Aggregates , Annual  Book  Of  ASTM  Standard Vil.  04.02,  American  Society  Fot Testing And Materials, Philadelphia. Dady,T.,  2015,  Pengaruh  Kuat  Tekan Terhadap  Kuat  Lentur  Balok  Beton
Bertulang , Jurnal Sipil Statik ,
Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
Dipohusodo.,  Istimawan  (1999). Struktur Beton  Bertulang  Berdasarkan  SK SNI  T-15-1991-03. Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Ditjen Binamarga, 2011, Spesifikasi Umum , edisi 2010, Kementerian PU.
Ditjen Binamarga, 2014, Spesifikasi Umum , edisi  2010  revisi  3,  Kementerian PU.
Hewes,  L.I.,  1942, American  Highway Practice , Vol II, John Wiley & Sons Inc.
Mulyono,  T.,  2004, Teknologi  Beton ,  Edisi
Kedua, Andi, Yogyakarta.Tim Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, 2016, Pedoman Praktikum Teknologi Bahan dan Beton , Pekanbaru. Nawy.,  Edward.  G.,  1990, Reinforce Concrete a Foundamental Approach ,  Terjemahan,  Cetakan Pertama, Bandung : PT. Eresco. Nilson,A.,  1993. Perencanaan  Struktur Beeton  Bertulang ,  Edisi  Pertama,
Paramita Pradnya, Jakarta.
Nugraha,  P  dan  Antoni.,  2007, Teknologi Beton, Edisi Pertama , Andi,
Yogyakarta.
Pahrevi,R.,  2014,  Pengaruh Mixing  Time Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  dan Nilai Slump Dengan  Menggunakan Superplaticizer 0,25%, Tugas Akhir ,
Universitas Islam Riau.
Pane,P., 2015, Pengujian Kuat Tarik Lentur
Beton  Dengan  Variasi  Kuat  Tekan Beton, Jurna; Sipil Statik,
Universitas Sam Ratulangi Manado,
Manado.
Priastiwi, dkk., 2012, Korelasi Umur Beton Pada  Kuat  Lentur, Media  Teknik Sipil , Universitas Diponegoro, Semarang. Sugiyono., 2007, Metode Penelitian
Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D ,  Alfabeta, Bandung.
SNI      4431:2011,  2011, Cara  Uji  Kuat Lentur  Beton  Normal  Dengan  Dua Titik Pembebanan. Badan Standararisasi Nasional SNI      03-2834-2000,  2000, Tata  Cara
Pembuatan Rencana Campuran Beton  Normal ,  Badan  Standarisasi Nasional.
SNI   03-2847-2002,  2002, Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk
Bangun Gedung , Badan Standarisasi Nasional.
SNI   03-1974-1990, 1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton , Badan Standarisasi Nasional. Tjokrodimulyo., Kardioyono, 1992, Teknologi  Beton .  Biro  Penerbit,
Yogyakarta.
This  is  an  open  access  article  which means  that  all  content  is  freely available without charge to the user or
his/her  institution.  Jurnal  Saintis  allows  the  author(s)  to hold the copyright without restriction. The copyright in the text  of  individual  articles  (including  research  articles, opinion  articles,  and  abstracts)  is  the  property  of  their respective  authors  distributed  under  the  terms  of  the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and reproduction  in  any  medium.    Users  are  allowed  to  read, download,  copy,  distribute,  search,  or  link  to  full-text articles in this journal without asking by giving appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.